255 



Hieraus ersieht man, dafs die verglühte Berliner Porzellan- 

 masse dasselbe specifische Gewicht hat, als die von Sevres, denn 

 die Zahlen 2,613 und 2,619 sind so wenig verschieden, dafs man 

 den Unterschied wohl unberücksichtigt lassen kann; dafs aber das 

 gaar gebrannte Berliner Porzellan noch schwerer ist, als das von 

 Sevres, und zwar in dem Verhältnifs von 2,452 : 2,242. Es ist 

 aber vielleicht dieser Unterschied weniger auffallend, als die obige 

 Übereinstimmung, da die Berliner- und Sevres -Porzellanmassen 

 nicht allein in ihrer Zusammensetzung sehr verschieden sind, son- 

 dern auch die Temperatur in dem Gutofen der Berliner Porzel- 

 lan-Fabrik in dem Maafse höher ist, als in dem der Sevres -Por- 

 zellan -Fabrik, dafs das Sevres- Porzellan in dem Berliner Gut- 

 ofen zusammensinkt. Indessen kann die Ursach des hohen spe- 

 eifischen Gewichts des Berliner Porzellans in Vergleich mit dem 

 des Sevres -Porzellans nicht auf einem Irrthum beruhen, da, ob- 

 gleich der Verf. den Versuch nicht wiederholt hat, der Versuch 

 mit dem ganzen Stücke ein speeifisches Gewicht von 2,345 ge- 

 liefert hat, das zwar, wegen der eingeschlossenen Poren des 

 Stücks geringer als das des Pulvers, aber immer noch viel hö- 

 her ist, als das des Sevres - Porzellans *). 



Wenn aber auch die Versuche mit dem Berliner Porzellan 

 nicht ganz gleiche Besultate gegeben haben, als mit dem Sevres- 

 Porzellan, so haben sie doch das Resultat vollkommen bestätigt, 

 dafs das gaar gebrannte Porzellan ein geringeres speeifisches Ge- 

 wicht hat, als das ungebrannte. 



Um über die Ursache dieser Erscheinung Aufschlufs zu er- 

 halten, machte Hr. G. Rose erst einige Versuche, um sich eben- 

 falls zu überzeugen, ob während des Brennens keine Änderung 

 in der chemischen Zusammensetzung des Porzellans vor sich ginge. 

 Er stellte deshalb zuerst einen Versuch mit dem einen Gemeng- 

 theil des Porzellans, dem Feldspath, an, da dessen Zusammense- 

 tzung genau gekannt ist. 17,0045 Grammen Adular vom St. 

 Gotthardt wurden, in einem Platintiegel in dem Gutofen der 

 Königlichen Porzellanfabrik, geschmolzen. Der Adular war hier- 



•) Der Unterschied in dem speeifischen Gewichte der übrigen Proben, die in Stücken gewo- 

 .gen sind, rührt offenbar auch von diesen Poren her, die in den verschiedenen Stücken leicht in 

 verschiedener Menge sich finden können, nnd würde gewifs, wenn die Proben in Pulverform 

 gewogen wären, fortgefallen sein. 



7** 



